ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (2) (2011) : 32 – 36

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Pengaruh Penambahan Surfaktan pada Sintesis Zeolit Y Menggunakan Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) sebagai Sumber Silika
Alfi Nurlaela a , Sriatun a* , Pardoyo a
a Inorganic Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: sriatun@live.undip.ac.id Art ic le   Info

## Ab s t rac t
Keywords: Zeolite Y, Surfactant, Tetraethyl orthosilicate, Cetyltrimethylammonium bromide, Trimethylammonium chloride Natural zeolites have varying pore sizes between 3 Å to 8 Å, hence they are not effective for adsorbing  large  compounds.  Synthetic  zeolite  (zeolite  Y)  was  developed  to  overcome  the drawbacks  of  natural  zeolites.  Zeolite  Y  can  be  synthesized  by  Tetraethyl  orthosilicate (TEOS) as a silica source and surfactant as pore molding. Surfactants can direct the structure of the zeolite into a larger pore. The aim of this study was to obtain synthetic zeolite-Y and to study the effect of Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) and Trimethylammonium Chloride (TMACl) surfactant on crystallinity and pore size of zeolite Y. Synthesis of zeolite Y was conducted by mixing sodium aluminate, surfactant and TEOS. The mole ratio of mole of sodium aluminate: TEOS was 1: 1 while the concentration of surfactant was 1 M. The structure and crystallinity of zeolite Y are analyzed using FTIR (Fourier Transform Infra Red) and XRD (X-Ray  Diffraction).  While  the  zeolite  pore  morphology  was  analyzed  using  N 2 gas adsorption with BET equation. The results of XRD and FTIR characterization showed that MC samples (without addition of surfactant) were zeolite Y, while MA samples (addition of CTAB surfactant) and MB (addition of TMACl surfactant) were mixed of HS and NAS zeolites. The  MC  sample  had  the  highest  crystallinity  while  the  MB  sample  was  the  lowest.  The average pore radius of MA, MB and MC samples were 13.770 Å; 14.029 Å and 12.962 Å. Hence it was concluded that the addition of surfactant had no significant effect on pore size.

## Ab s t rak
Kata kunci: Zeolit Y, Surfaktan, CTAB, TMACl, TEOS Zeolit alam mempunyai ukuran pori yang beragam antara 3 Å hingga 8 Å, sehingga  tidak efektif  untuk  mengadsorpsi  senyawa  yang  berukuran  besar.  Zeolit  sintetik  (zeolit  Y) dikembangkan  untuk  mengatasi  kelemahan  dari  zeolit  alam.  Zeolit  Y  dapat  disintesis dengan Tetraethyl orthosilicate (TEOS) sebagai sumber silika dan surfaktan sebagai pencetak pori. Surfaktan dapat mengarahkan struktur zeolit menjadi pori yang lebih besar. Penelitian ini  bertujuan  memperoleh  zeolit  Y  sintetik  dan  mengkaji  pengaruh  surfaktan Cetyltrimethylammonium  Bromide (CTAB)  dan Trimethylammonium  Chloride (TMACl) terhadap  kristanilitas  dan  ukuran  pori  zeolit  Y.  Sintesis  zeolit  Y  dilakukan  dengan mencampurkan  natrium  aluminat,  surfaktan  dan  TEOS. Perbandingan  mol  natrium aluminat:TEOS  adalah 1:1 sedangkan konsentrasi surfaktan 1 M. Struktur dan kristalinitas zeolit  Y  dianalisis  menggunakan  FTIR  ( Fourier  Transform  Infra  Red )  dan  XRD  ( X-Ray Diffraction ).  Sedangkan  morfologi  pori  zeolit  Y  dianalisis  menggunakan  adsorpsi  gas  N 2 dengan persamaan BET. Hasil karakterisasi XRD dan FTIR menunjukkan sampel MC (tanpa penambahan surfaktan) merupakan zeolit Y, sedangkan sampel MA (penambahan surfaktan CTAB) dan MB (penambahan surfaktan TMACl) merupakan campuran zeolit HS dan NAS. Sampel MC memiliki kristalinitas tertinggi sedangkan sampel MB paling rendah. Radius pori rata-rata sampel MA, MB dan MC berturut-turut adalah 13,770  Å; 14,029 Å dan 12,962 Å. Sehingga disimpulkan bawah penambahan surfaktan tidak berpengaruh signifikan terhadap ukuran pori.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (2) (2011) : 32 – 36

## 1. Pendahuluan
Zeolit  merupakan  material  alumino  silikat  berpori yang mempunyai struktur tiga dimensi. Sampai saat ini, telah ditemukan 50  tipe  zeolit alam dan telah disintesis 600  tipe  zeolit  sintetik.  Zeolit  alam  memiliki  beberapa keterbatasan  antara  lain  komposisi  mineral  penyusun, ukuran  kristal  dan  ukuran  pori-pori  yang  bervariasi. Umumnya zeolit alam seperti modernite , memiliki pori- pori    3-8  Å.  Di  pihak  lain,  zeolit  sintetik  dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari zeolit alam.
Zeolit  yang  disintesis  dalam  penelitian  ini  adalah zeolit tipe Y, yaitu zeolit yang memiliki rasio Si/Al = 1-3 [1].  Zeolit  Y  mempunyai  stabilitas  dan  selektivitas adsorpsi  yang  tinggi  terhadap air  dan  molekul-molekul polar.  Sintesis  zeolit  Y  yang  telah  dilakukan  adalah sintesis dan karakterisasi zeolit Y dengan surfaktan non ionik menghasilkan zeolit Y dengan luas permukaan yang tinggi  yaitu  646,85  m 2 /g  [2]. Faghihian  dan Godazandeha  [3]  berhasil  menghasilkan  zeolit  Y berbahan  dasar bentonite dengan  luas  permukaan  486,1 m 2 /g.  Modifikasi  ukuran  pori  yang  lebih  besar  telah berhasil  dilakukan  oleh  Chen dkk. [4]  yaitu  sintesis material mesopori kristalin sebagai katalis cracking 1,3,5- triisopropilbenzen  (1,3,5-TiPB)  dengan  menggunakan CTAB  sebagai  pencetak  pori  menghasilkan  material dengan  diameter  pori  16-30  Å  dan  Wang dkk. [5] menggunakan surfaktan Cetyltrimethylammonium Chloride (CTACl)  menghasilkan  material  mesopori kristalin dengan diameter pori 35,24 Å.
Tetraethyl  Orthosilicate (TEOS)  dapat  dijadikan sebagai  sumber  silika  pembentuk  zeolit  Y. Tetraethyl Orthosilicate mudah terhidrolisis menjadi SiO 2 dan etanol. Tetraethyl Orthosilicate memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga sesuai untuk bahan sintesis zeolit. Faktor yang  mempengaruhi  sintesis  zeolit  antara  lain:  jenis material  bahan  dasar,  jenis  reaktan,  volume  reaktan, waktu  penyimpanan,  temperatur  reaksi,  surfaktan  dan pelarut organik yang digunakan [1]. Surfaktan digunakan sebagai pencetak pori yang dapat membentuk radius pori yang lebih besar. Surfaktan yang dapat digunakan adalah Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) dan Trimethylammonium  Chloride (TMACl).  Surfaktan  CTAB dan  TMACl  termasuk  surfaktan  kationik,  interaksi surfaktan  kationik  dengan  silikat  dan  aluminat  yang bermuatan negatif menyebabkan terjadinya pembentukan pori yang lebih besar pada zeolit.

## 2. Metodologi

## Sintesis Zeolit Y
Sintesis  zeolit  Y  dngan  pencampuran  surfaktan, natrium  aluminat  dan  TEOS  sampai  homogen.  Larutan campuran  tersebut  dikondisikan  sampai  pH  12  dengan menggunakan  asam  asetat  encer  dan  diaduk  dengan pengaduk  magnet  selama  24  jam  pada  suhu  kamar. Selanjutnya  ditempatkan  dalam  wadah  teflon  tertutup dan  dimasukkan  ke  dalam  oven  dengan  suhu  100 O C selama  96  jam.  Rasio  mol  TEOS  dan  natrium  aluminat yang digunakan adalah 1:1 dengan konsentrasi surfaktan 1M. Penelitian dilakukan menggunakan variasi surfaktan
yaitu  menggunakan Cetyltrimethylammonium  Bromide (CTAB)  berkode  sampel  MA, Trimethylammonium Chloride (TMACl)  berkode  sampel  MB  dan  tanpa surfaktan  berkode  sampel  MC.  Endapan  yang  terbentuk didiamkan sampai dingin. selanjutnya endapan disaring dan  dicuci  dengan  akuades  dan  dikeringkan.  Endapan tersebut dikalsinasi pada suhu 550°C selama 5,5 jam.

## Analisis
Analisis  struktur  dan  kristalinitas  zeolit  Y  sintetik dilakukan  dengan  metode  analisis  XRD,  untuk mengetahui gugus fungsi dilakukan metode analisis FTIR dan  ukuran  pori  hasil  dapat  diketahui  menggunakan metode adsorpsi gas N 2 melalui persamaan BET.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Tahap pertama sintesis zeolit Y yaitu pencampuran natrium  aluminat,  surfaktan  1M  dan  TEOS  dengan pengadukan  dan  pH  12.  Larutan  campuran  ini membentuk  gel  yang  selanjutnya  ditempatkan  pada teflon  untuk  proses  hidrotermal  dengan  suhu  100 o C selama  96  Jam.  Fase  gel  tersebut  merupakan  awal  dari pembentukan  inti  kristal  yang  merupakan  hal  penting dalam  proses  sintesis  zeolit  Y.  Gel  ini  memperlihatkan adanya interaksi antara silikat dan aluminat yaitu terjadi reaksi  polimerisasi  kondensasi.  Monomer-monomer dari  silikat  dan  aluminat  bereaksi  secara  kondensasi membentuk  rantai  polimer  T-O-T  (T  adalah  Si atau  Al) dengan  melepaskan  molekul  H 2 O.  Polimer  tersebut kemudian  berinteraksi  dengan  misel-misel  surfaktan untuk membentuk inti Kristal [6].
Sintesis pada penelitian ini dilakukan pada pH basa dengan pH 12. Pada pH tersebut akan terjadi polimerisasi ion-ion [SiO 4 ] 4- dan [AlO 4 ] 5- membentuk kerangka zeolit Y. Kerangka zeolit Y dipengaruhi oleh keberadaan anion dari  silikat  dan  aluminat,  pH  karena  pada  pH  basa  >  7 akan terbentuk ion [SiO 4 ] 4- dan [AlO 4 ] 5- yang merupakan ion utama pembentuk kerangka zeolit Y.
Surfaktan  CTAB  dan  TMACl  merupakan  surfaktan kationik  yang  dapat  bereaksi  dengan  anion  kerangka zeolit. Surfaktan yang berupa kation CTA + dan TMA + akan menetralkan kerangka yang anionik [SiO 4 ] 4- dan [AlO 4 ] 5- .  Interaksi  ionik  tersebut  yang  menghasilkan  embrio kristal  dari  zeolit.  Penggunaan  surfaktan  kationik  pada konsentrasi  tinggi  dapat  memperbesar  pori  dan  luas permukaan  zeolit  yang  dihasilkan  [7].  Semakin  tinggi konsentrasi surfaktan (jauh melampaui CMC CTAB yaitu 8x10 -4 M  dan  TMACl  yaitu  2x10 -4 M),  maka  semakin banyak  misel-misel  yang  terbentuk.  Misel  dengan jumlah  banyak  akan  membentuk  kerangka  kristal  yang lebih  kuat  karena  lebih  banyak  unit  bangunan  primer [SiO 4 ] 4- dan  [AlO 4 ] 5- yang  berinteraksi  dengan  misel surfaktan.  Kerangka  kristal  yang  kuat  membuat  pori- pori  kristal  tidak  menyusut  saat  molekul  surfaktan terdekomposisi  pada  proses  kalsinasi.  Namun  pada penelitian  ini,  kemungkinan  anion  dari  [SiO 4 ] 4- dan [AlO 4 ] 5- yang  terbentuk  sedikit,  sehingga  tidak  dapat mengimbangi  banyaknya  surfaktan  yang  ditambahkan. Hal ini akan membentuk kerangka kristal yang lemah dan dapat memperendah kristalinitas. Anion yang terbentuk sedikit ditunjukkan pada hasil serapan lemah gugus Si-O
atau Al-O pada gambar 1. Kerangka kristal yang lemah ini juga  membuat  tidak  sempurnanya  pembentukkan  pori yang besar. Kerangka kristal yang lemah membuat pori- pori  kristal  menyusut  saat  molekul  surfaktan terdekomposisi pada proses kalsinasi.
Proses  kristalisasi  terjadi  pada  proses  hidrotermal selama  96  jam  (4  hari)  dengan  suhu  100  °C.  Proses kristalisasi terjadi secara kontinyu diawali dengan reaksi kondensasi dan diikuti oleh polimerisasi, secara spontan gabungan pencetak pori dengan molekul anorganik akan membentuk  suatu  struktur  yang  kemudian  dilanjutkan dengan pemadatan struktur dengan perlakuan pemanasan  .  Tahap  selanjutnya  setelah  proses hidrotermal  adalah  kalsinasi.  Kalsinasi  bertujuan  untuk mendekomposisi surfaktan yang tertinggal pada pori.

## Analisis XRD (X-Ray Diffraction)
Gambar  1  menunjukkan  pola  difraktogram  sampel MC  memiliki  kemiripan  dengan  zeolit  Y  standar, sedangkan sampel MA tidak memiliki kemiripan dengan zeolit Y standar. Sampel MB memiliki pola difraktogram yang  berbeda  dengan  sampel  MA.  Sampel  MB memperlihatkan  pola  difraktogram  dengan  intensitas dan  pemisahan  puncak  yang  rendah.  Difraktogram sampel  MC  menyerupai  difraktogram  zeolit  Y  standar, terlihat pada pergeseran sudut 2Ө 7 °, 11°, 13°, 16°, 18° dan 20° sampel MC menyerupai sudut 2Ө 6 °, 10°, 12°, 14°, 16° dan  20°  zeolit  Y  standar  (puncak  yang  diberi  tanda lingkar biru pada gambar 1).
Difraktogram  sampel  MA  menunjukkan  pergeseran difraktogram  dan  penurunan  intensitas  yang  signifikan terhadap  difraktogram  zeolit  Y  standar.  Hal  ini disebabkan adanya penggunaan pencetak pori. Pergeseran  difraktogram  dan  menurunnya  intensitas yang  tidak  sesuai  dengan  intensitas  zeolit  Y  standar tersebut menandakan kristal dalam sampel MA terbentuk kurang bagus. Dengan demikian tingkat kemurnian dari sampel MA masih kurang baik. Tingkat kemurnian yang kurang baik tersebut juga terlihat oleh hasil analisis FTIR.
Dibandingkan  dengan  sampel  MA  dan  MC,  Sampel MB  tidak  menunjukkan  kritalinitas  yang  lebih  baik karena  menunjukan  pola  difraktogram  dengan pemisahaan puncak dan intensitas yang rendah. Sampel MB  menunjukkan  semi  kristalin  karena  tidak  terjadi pemisahan  dan  intensitas  yang  tinggi.  Difraktogram sampel  MA  menunjukkan  kristanilitas  yang  lebih  baik dibandingkan  sampel  MB.  Sampel  MA  mempunyai pemisahan puncak dan intensitas yang tinggi, walaupun tidak sebaik difraktogram yang ditunjukkan sampel MC.
Gambar 1. Difraktogram Sinar-X Sampel MA (menggunakan surfaktan CTAB), MB (menggunakan surfaktan TMACl), MC (tanpa menggunakan surfaktan) dan Zeolit Y standar
Tabel 1: (a) Kemiripan Sampel MA dan MB dengan zeolit Hydroxy-sodalite (HS), (b) zeolitNatrium Aluminat Silikat Hidrat (NAS)
Persamaan  nilai  d- spacing antara  sampel  zeolit sintesis  dengan  nilai  d- spacing pada  zeolit  HS  dan  NAS standar  pada  tabel  1  membuktikan  bahwa  pola difraktogram  pada  sampel  zeolit  sintesis  mirip  dengan pola difraktogram zeolit HS dan NAS. Persamaan nilai d- spacing zeolit  HS  dan  NAS  ditemukan  pada  sampel  MA dan MB, sedangkan sampel MC mempunyai kecenderungan besar membentuk zeolit Y. Terbentuknya struktur  zeolit  Y  pada  sampel  MC  diperkuat  oleh  data FTIR yang menunjukkan adannya serapan khas struktur zeolit Y yaitu Double ring.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (2) (2011) : 32 – 36

## Analisis FTIR (Fourier Transform Infra-Red)
Semua  spektra  FTIR  hasil  sintesis  menunjukkan gugus  silanol  yaitu  berupa  vibrasi  ulur – OH dari  Si−OH yang  ditunjukkan  dengan  munculnya  pita  serapan  pada daerah 3600-3200 cm -1 dan vibrasi tekuk −OH dari Si−OH pada daerah 1645-1650 cm -1 . Gugus Al – O – Si dan Si−O−Si dapat  terlihat  dengan  munculnya  pita  serapan  pada daerah 1250-950 cm -1 berupa vibrasi ulur asimetri T – O, daerah 820-650 cm -1 berupa vibrasi ulur simetri T – O dan pada  daerah  sekitar  500-420  cm -1 berupa  vibrasi  tekuk T – O  dari Si−O−Si dan  Al – O – Si. Bilangan  gelombang 820-650  cm -1 merupakan  vibrasi  ulur  simetri  T – O  dari Si – O – Si  dan  Al – O – Si,  tetapi  pada  sampel  MC  hanya dapat  terlihat  gugus  Al – O – Si  dan Si−O−Si dengan munculnya  pita  serapan  pada  daerah  1250-950  cm - 1 .Gugus OH diharapkan terdekomposisi menjadi H 2 O pada saat  proses  hidrotermal  sehingga  gugus  Si  diharapkan berikatan  dengan  gugus  O  pada  kerangka  zeolit  yang terbentuk.  Berdasarkan  gambar  2  puncak  spektra serapan  gugus – OH  lebih  tinggi  dibandingkan  spektra serapan  gugus  Al – O – Si  dan Si−O−Si ,  artinya  pada sintesis  zeolit  ini  didapatkan  kerangka  zeolit  dengan gugus  silanol  yang  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  proses sintesis yang kurang sempurna.
Gambar 2 . Spektra Inframerah Sampel MA (menggunakan surfaktan CTAB), MB (menggunakan surfaktan TMACl), MC (tanpa menggunakan surfaktan) dan Zeolit Y standar
Double ring merupakan  karakter yang  spesifik  yang ditunjukkan  dengan  munculnya  serapan  pada  daerah 650-500  cm -1 . Double  ring ini  merupakan  jalinan eksternal  antara  lapisan  yang  satu  dengan  lainnya. Serapan pada daerah ini hanya ditunjukkan pada sampel MC.  Dapat  disimpulkan  struktur  tiga  dimensi  hanya ditunjukkan  pada  sampel  MC.  Sesuai  dengan  data  XRD
sampel  MC  mempunyai  struktur  zeolit  Y  standar  yang mempunyai  struktur  tiga  dimensi  (polihedral), sedangkan  sampel  MA  dan  MB  lebih  mengarah  ke campuran  zeolit  HS  dan  NAS  yang  mempunyai  struktur yang  lebih  sederhana  dibandingkan  dengan  struktur zeolit Y.
Bilangan gelombang 1475-1300 cm -1 yang merupakan  vibrasi  tekuk  C – H  pada  senyawa  organik masih  terlihat  pada  sampel  MA.  Senyawa  organik  juga ditemukan pada sampel MB berupa vibrasi ulur C ≡ N pada bilangan  gelombang  2200-2400  cm -1 .  Senyawa  organik ini  diperkirakan  berasal  dari  senyawa  sufaktan  yang tertinggal.

## Analisis BET (Brunauer-Emmet-Teller)
Nilai radius pori rata-rata pada semua sampel pada tabel III.2 menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wang dkk. [5] pemanfaatan surfaktan kationik dalam sintesis material kristalin menghasilkan diameter pori  35,24 Å, sehingga penambahan surfaktan dalam sintesis zeolit Y ini belum memberikan peran dalam pembentukan pori yang lebih besar  pada  zeolit  Y  sintetik.  Sampel  zeolit  dengan penambahan  surfaktan  (sampel  MA  dan  MB)  belum terbentuk  pori  yang  lebih  besar  disebabkan  belum terbentuknya zeolit Y melainkan campuran zeolit HS dan NAS yang mempunyai jalinan bangun unit sekunder yang beragam.
Berdasarkan  tabel  2  volume  total  pori  pada  sampel MA  menunjukkan  penurunan  yang  besar  sampai  84  % terhadap  sampel  MB  dan  67  %  terhadap  sampel  MC. Sampel  MA  mengalami  penurunan  volume  total  pori yang  signifikan  sejalan  dengan  penurunan  luas permukaan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kerangka zeolit yang  terbentuk, sehinga  terjadi penyusutan pori- pori  kristal  setelah  proses  kalsinasi.  Penyusutan  pori- pori kristal ini menyebabkan kecilnya volume pori yang terbentuk sehingga zat yang teradsorpsi pada permukaan semakin kecil.
Tabel 2. Hasil nilai radius pori rata-rata, luas permukaan spesifik dan volume total pori sampel MA,
MB dan MC
Sampel Radius Pori Rata-Rata (Angstrom) Luas Permukaan Spesifik (m 2 /g) Volume Total Pori (cm 3 /g) MA 13,770 5,4824 2,4436 MB 14,029 34,0127 15,4452 MC 12,962 17,4859 7,3369

## 4. Kesimpulan
Sintesis  zeolit  dari  TEOS  tanpa  surfaktan menghasilkan  zeolit  Y,  sedangkan  dengan  penambahan surfaktan  CTAB  dan  TMACl  menghasilkan  zeolit campuran  antara  zeolit  HS  dan  NAS.  Sampel  tanpa surfaktan  menghasilkan  kristalinitas  paling  baik  dan kristalinitas  paling  rendah  dihasilkan  pada  sampel dengan  penambahan  surfaktan  TMACl. Pengaruh penambahan  surfaktan  terhadap  ukuran  pori  tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu 13,770 Å sampel  MA  (penambahan  surfaktan  CTAB);  14,029  Å sampel MB (penambahan surfaktan TMACl) dan 12,962 Å pada sampel MC (tanpa surfaktan).

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Jens Weitkamp, Lothar Puppe, Catalysis and Zeolites, Fundamentals  and  Applications,  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, 1999.
[2]  Ying  Zhang,  Chao  Jin,  Yuguo  Shen,  Ying  Cao,  Wei Gao,  Lishan  Cui,  Nonionic  emulsion-mediated synthesis and characterization of Zeolite Y, Journal of Sol-Gel Science and Technology , 54, 2, (2010) 212-219 http://dx.doi.org/10.1007/s10971-010-2185-x
[3]  H  Faghihian,  N  Godazandeha,  Synthesis  of  nano crystalline zeolite Y from bentonite, Journal of Porous Materials , 16, 3, (2009) 331-335 https://doi.org/10.1007/s10934-008-9204-0
[4]  Yang Sian Chen, Jing Nang Lee, Sheng You Tsai, Chen Ching  Ting,  Manufacture  of  dye-sensitized  nano solar  cells  and  their  IV  curve  measurements, Materials Science Forum, (2008).
[5]  Yuhong  Wang,  Son-Ki  Ihm,  Guanzhong  Lu,  The studies  of  hydrodesulfurization  activity  over molybdenum  catalysts  supported  on  Al-MCM-41 modified  by  lanthanum, Reaction  Kinetics  and
Catalysis Letters , 92, 1, (2007) 165-173
https://doi.org/10.1007/s11144-007-5061-0
[6]  George G. Odian, Principles of Polymerization, 3 ed., Wiley-Interscience publication, 1991.
[7]  Milton  J  Rosen,  Joy  T  Kunjappu,  Surfactants  and interfacial phenomena, John Wiley & Sons, 2012.